( 2 9° ) 

 tels que le bois, le fer, le verre, etc., il devient nécessaire de chercher des 

 conditions d'insolubilité dans la réaction même de la matière colorante sur- 

 ce silicate. Pour le bois, la difficulté peut être levée par l'application, avant 

 de procéder à la peinture siliceuse, d'un enduit crayeux assez épais pour 

 permettre le ponçage ; la craie pouvant être appliquée à la colle ou fixée 

 avec très-peu de silicate. 



» Alors même que les décompositions du sel alcalin sont déterminées 

 par la matière colorante elle-même, il reste encore un inconvénient grave : 

 c'est l'exsudation dans les temps humides du carbonate de potasse, jusqu'à 

 l'expulsion complète de ce sel. Longtemps j'ai tenté de remédier à ce vice 

 capital des peintures siliceuses; souvent j'en ai conféré avec mes honorables 

 collègues de l'Académie, les plus compétents en matière de vitrification, 

 et je me suis aidé de leur avis. J'ai cherché dans diverses réactions chi- 

 miques un remède à cet inconvénient ; j'ai constaté qu'un lavage de ces 

 peintures avec une dissolution faible de chlorhydrate d'ammoniaque per- 

 met de déterminer l'insolubilité absolue de la couleur, mais il reste du 

 chlorure de potassium qui .en altère l'éclat jusqu'après son expulsion par 

 des lavages répétés ; force a été de recourir au petit nombre d'agents chimi- 

 ques susceptibles de consolider la potasse, en formant avec elle des compo- 

 sés insolubles dans la couleur même, mais sans en effectuer l'élimination : 

 l'acide perchlorique et l'acide hydrofluosilicique sont les agents chimiques 

 qui devaient d'abord se présenter à l'esprit. 



» A.u point de vue théorique, il n'y avait que l'embarras du choix, mais 

 l'acide hydrofluosilicique était le seul agent sur lequel mon attention pou- 

 vait s'arrêter au point de vue de l'application industrielle. J'ai constaté si 

 souvent que par des lavages ménagés avec de l'acide hydrofluosilicique on 

 augmentait considérablement la fixité des couleurs et déterminait leur en- 

 tière insolubilité, que je n'hésite plus aujourd'hui à signaler l'utilité de cet 

 agent dans toute espèce de peinture siliceuse, mais surtout dans la pein- 

 ture sur verre, pourvu qu'il soit employé en dissolution très-faible; car, à 

 l'état de concentration, il possède la propriété remarquable de dissoudre 

 la plupart des oxydes, et ce ne sera pas sa propriété la moins précieuse pour 

 l'industrie lorsque cet acide sera livré au commerce à des prix modérés. 



» Les couleurs siliceuses sur verre ont une certaine demi-transparence 

 qu'A importe de conserver, mais qui tend à diminuer graduellement par 

 l'action de l'eau. Des vitraux peints au silicate ont été soumis à l'ébul- 

 lition dans de l'eau sans que les couleurs se soient détachées; ces couleurs 

 étaient même avivées, vues par réflexion ; mais si, après cette améliora- 

 tion apparente, on en examinait l'effet par transparence, on apercevait 



